252 MOLYBDATES NOUVEAUX 



Une dissolution concentrée de molybdate neutre de 

 lithine, traitée par un léger excès d'acide fluorhydrique a 

 donné une forte proportion d'une poudre blanche rude 

 au toucher, très-peu soluble dans l'eau pure et qui res- 

 semblait fort à du fluorure de lithium. Le liquide surna- 

 geant a encore abandonné, par la concentration, quelques 

 petites croûtes grenues, et il s'est fortement coloré en 

 bleu foncé sur les bords comme cela arrive souvent avec 

 la dissolution fluorhydrique de l'acide molybdique. 



Le molybdate neutre de magnésie m'a fourni, dans les 

 mêmes circonstances, une dissolution gélatineuse, assez 

 fluide, qui n'a pas cristallisé, mais s'est réduite en deve- 

 nant bleue. 



Les fluoxymolybdates métalliques de la série magné- 

 sienne cristallisent, avec facilité, ils sont inaltérables dans 

 un air sec, se dissolvent bien dans l'eau pure, mais sup- 

 portent mal le grillage. Si on les chauffe seuls, ils per- 

 dent leur eau, et dégagent des vapeurs acides riches en 

 molybdène, et le résidu ne consiste souvent qu'en oxyde 

 retenant quelques centièmes d'acide molybdique. Cepen- 

 dant, en opérant avec beaucoup de précaution, et surtout 

 de lenteur, à une température aussi basse que possible, 

 on peut arriver à les transformer en molybdates neutres. 



Fluoxymolybdate neutre de zinc. 



Zn Mo Fl*0*+6 aq. 



Ce corps cristallise dans le système rhomboédrique : 

 il forme des prismes hexagonaux réguliers, minces, sou- 

 vent même assez déliés, terminés par les faces de rhom- 



